TCVN11898:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11898:2017 về Vật liệu dán tường dạng cuộn - Xác định mức thôi nhiễm Th ể tích dung dịch chuẩn B mL Th ể tích nước mL Hàm lượng fo rmaldehyt µ g/mL 0 100 0 20 80 3 40 60 6 60 40 9 80 20 12 100 0 15 6.6 Thiết bị, dụng cụ 6.6.1 Thiết bị thông thường trong phòng thí nghiệm. 6.6.2 Bình định mức. 6.6.3 Buret và microburet. 6.6.4 Pipet. 6.6.5 T ủ s ấ y. 6.6.6 Bể ổn nhiệt dùng nướ c , c ó khả năng duy tr ì nhiệt độ ở (40 ± 2) °C. 6.6.7 Thiết bị quang ph ổ , c ó khả năng đo độ hấp thụ ở bước sóng 410 nm đến 415 nm hoặc tín hiệu huỳnh quang ở bước sóng 500 nm đến 510 nm với cuvet thạch anh có độ dài quang 10 mm. 6.6.8 Bình polyetylen hoặc thủy tinh, có dung tích 1000 mL, c ổ rộng có nắp và được trang bị chi tiết có móc phù hợp (xem Hình 7). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.7.1 Chuẩn bị mẫu thử 6.7.1.1 Cuộn (trừ diềm) Lấy một cuộn vật liệu dán tường và cắt hai vết ngang theo chiều rộng để lấy một dải có độ rộng (30 ± 1) mm, độ dài tương đương với chiều rộng của vật liệu dán tường. Lặp lại trình tự này ở khoảng cách 1 m tiếp theo dọc chiều dài của cuộn . C ắt các d ả i trên thành các miếng mẫu thử hình chữ nhật có kích thước dài x rộng = (50 ± 1) mm x (30 ± 1) mm (xem Hình 5). 6.7.1.2 Diềm Cắt một dải rộng (30 ± 1) mm qua toàn bộ chiều dài của diềm. C ắt dải này thành các miếng mẫu thử hình chữ nhật có độ dài (50 ± 1) mm. Dùng đúng số cuộn để tạo ít nhất 50 miếng mẫu thử h ì nh chữ nhật (xem Hình 6). 6.7.2 Lựa chọn mẫu thử Chọn ngẫu nhiên 50 miếng mẫu thử hình chữ nhật, ổ n định mẫu thử đã chọn theo TCVN 6725 (ISO 187) và cân. Kích thư ớ c tính bằng milimét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. Chiều rộng của cuộn 2. Các dả i đã được cắt ra 3. Các miếng hình chữ nhật H ì nh 5 - Chuẩn bị mẫu thử từ cuộn vật liệu dán tường Kích thước tính băng milimét CHÚ D Ẫ N: 1. Miếng h ì nh chữ nhật Hình 6 - Chuẩn bị mẫu thử từ diềm trang trí ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8.1 Treo 50 miếng mẫu thử hình chữ nhật vào móc gắn trong bình 1000 mL (xem H ì nh 7). Treo các miếng mẫu thử sao cho các mặt trang trí của vật liệu dán tường đối mặt vào nhau theo từng cặp và các mẫu th ử không chạm vào thành bình hoặc chất l ỏ ng. 6.8.2 Nếu s ả n phẩm vật liệu dán tường quá dày, không thể treo được 50 miếng mẫu thử vào móc treo th ì treo tối đa số lượng mẫu thử hình chữ nhật có thể, đếm số lượng mẫu thử treo được và cân. 6.8.3 Dùng pipet lấy 50 mL nước cho vào bình 1000 mL. Vặn chặt nắp đảm bảo kín khí và đặt vào tủ sấy ở (40 ± 2) °C trong 24 h. 6.8.4 Sau 24 h thải b ỏ chất lỏng trong bình và đổ 50 mL nước mới vào. 6.8.5 Vặn chặt nắp b ì nh và đặt vào tủ sấy ở (40 ± 2) °C trong 24 h. 6.8.6 Dùng pipet lấy 10 mL nước từ bình cho vào lọ nút nhám 50 mL. 6.8.7 Dùng p i pet lần lượt lấy 10 mL dung dịch formaldehyt đã hiệu chuẩn cho vào các lọ nút nhám 50 mL. 6.8.8 Cho vào mỗi lọ 10 mL dung dịch axetyl axeton (6.2.5) và 10 mL dung dịch amoni axetat (6.2.6). Đậy nút các lọ và lắc. 6.8.9 Đặt các lọ đã đậy kín trong thùng nước 15 min ở (40 ± 2) °C. Sau đó, nhấc các lọ này ra và làm nguội đến nhiệt độ phòng trong 1 h ở nơi không có ánh sáng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6.8.11 Tiến hành xác đ ị nh song song theo các bước như trên đối với mẫu trắng. CH Ú D Ẫ N: 1. 50 miếng hình chữ nhật vật liệu dán tường; 2. 50 mL nước. Hình 7 - Sơ đồ bình thử nghi ệ m 6.9 Biểu thị kết quả Xây dựng đường chuẩn thể hiện mối quan hệ giữa nồng độ f ormaldehyt với hệ số hấp thụ hoặc giá trị huỳnh quang. Đọc trên đường chuẩn hàm lượng f ormaldehyt phát tán của mẫu thử nghiệm theo độ hấp thụ hoặc giá trị huỳnh quang của nó. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Tính hàm lượng f ormaldehyt phát tán từ vật liệu dán tường, biểu thị bằng mg/kg vật liệu dán tường, theo công thức sau; (4) trong đó m: khối lượng mẫu th ử được treo vào móc, g; G : hàm lượng f ormaldehyt phát tán từ vật liệu dán tường, mg/kg vật liệu dán tường; A: kết quả của phép đo ph ổ được hiệu chỉnh từ mẫu trắng, µ g/mL. Tính hàm lượng f ormaldehyt phát tán từ vật liệu dán tường, biểu thị bằng mg/m 2 , theo công thức sau: (5) trong đ ó : ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 n: số lượng mẫu thử 30 mm x 50 mm được treo vào móc; F: hàm lượng f ormaldehyt phát tán, mg/m 2 . 7 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo kết quả thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các nội dung sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 11898; b) Phương pháp tiến hành thử nghiệm, phương pháp A, B hoặc C; c) Các thông tin của sản phẩm được thử nghiệm, ví dụ: hoa văn dạng số, số lô; d) Phương pháp A, phương pháp sử dụng để xác định hàm lượng mỗi kim loại (hoặc nguyên t ố ); e) Kết quả thử nghiệm theo Điều 4.6 cho phương pháp A; Điều 5.7 cho phương pháp B; Điều 6.9 cho phương pháp C; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thư mục tài liệu tham khảo TCVN 6238 - 3:2011 (ISO 8124-3 : 2011) , An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 3: Giới thiệu mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại. EN 717-3 , Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Formaldehyde release by the flask method (Vân gỗ nhân tạo - Xác định formaldehyt phát tán - Phương pháp bình thí nghiệm xác định formaldehyt phát tán). ISO 6401 , Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of residual vinyl chloride monomer - Gas cromatographic method (Chất dẻo - Nhựa homopolyme và copolyme của vinyl clorua - Xác định hàm lượng monome vinyl clorua dư- Phương pháp sắc ký khí). Roffael 1975 The Wilhelm - Klauditz Institute flask method (Phương pháp bình thí nghiệm của Viện Wilhelm - Klauditz). MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Phương pháp A: Xác định mức thôi nhiễm của các kim loại nặng và một số nguyên tố khác (antimon, asen, bari, cadimi, crom, thủy ngân, chì và selen) 5 Phương pháp B: Xác định hàm lượng monome vinyl clorua 6 Phương pháp C: Xác định hàm lượng f ormaldehyt sử dụng phương pháp WK I cải tiến 7 Báo cáo th ử nghiệm Thư mục tài liệu tham khảo